2^52  IV.  Absclinitt.     Das  mechanische  System. 
Aus  der  A'ergleichung  dieser  Zahlen  ergeben  sich  ebenso  interessante  als 
iiberraschende  Ergebnisse.  Das  Tragvermügen  des  Bastes  (bei  der  Elastizitäts- 
grenze) ist  auffallend  groß;  es  variiert  pro  Quadratmillimeter  Querschnittsfläche 
gewöhnlich  zwischen  15  und  20  kg  und  kommt  also  dem  Tragvermügen  des 
Schmiedeeisens  gleich;  der  Bast  von  Nolina  recurvata  ist  in  genannter  Hinsicht 
sogar  dem  Stahl  ebenbürtig.  Dabei  unterscheidet  sich  aber  der  Bast  durch 
zwei  wichtige  Merkmale  von  den  Metallen:  i.  durch  eine  weitaus  größere 
Dehnbarkeit,  indem  seine  Verlängerung  bei  der  Elastizitätsgrenze  ca.  10  bis 
15  Längeneinheiten  auf  1000  beträgt,  während  sie  bei  den  Metallen  im  Durch- 
schnitt kaum  eine  Längeneinheit  erreicht;  2.  durch  die  geringe  Differenz 
zwischen  Tragmodul  und  Festigkeitsmodul,  die  sich  darin  äußert,  daß,  wenn 
jene  Zugkräfte,  die  bloß  eine  Verlängerung  bis  zur  Elastizitätsgrenze  bewirken, 
nur  um  ein  Weniges  größer  werden,  das  sofortige  Zerreißen  eintritt.  Bei 
den  Metallen  ist  diese  Differenz  viel  größer;  so  beträgt  z.  B.  beim  Schmiede- 
eisen in  Stäben  das  Festigkeitsmodul  ziemlich  genau  das  Dreifache  des  Trag- 
moduls. Schwendener  bemerkt  hierzu  folgendes:  »Die  Natur  hat  offenbar 
ihre  ganze  Sorgfalt  auf  das  Tragvermögen  verwendet.  Und  mit  Recht,  denn 
das  Festigkeitsmodul  kommt  bei  Konstruktionen  tatsächlich  gar  nicht  in  Beti  acht, 
da  jede  Überschreitung  der  Elastizitätsgrenze  durchaus  unstatthaft  ist.« 
Über  den  Einfluß  der  Verholzung  auf  die  physikalischen  Eigenschaften 
der  Bastzellwände  hat  Sonntag  mit  A^erschiedenen  Gespinstfasern  Versuche 
angestellt.  Es  ergab  sich  dabei,  daß  die  Festigkeit  der  untersuchten  Faser- 
sorten mit  steigender  Verholzung  abnimmt,  die  Dehnbarkeit  (Duktilität,  Ge- 
schmeidigkeit] dagegen  erheblich  vergrößert  wird.  Eine  Verallgemeinerung 
lassen  übrigens  diese  Ergebnisse  nicht  zu.  Wenn  z.  B.  die  stark  verholzten 
Fasern  von  Gocos  nucifera  und  Garyota  urens  eine  Verlängerung  von  1 6 — 27  % 
vertragen,  ohne  zu  zerreißen,  so  ist  diese  ungewöhnliche  Duktilität  schon  des- 
halb nicht  auf  die  Verholzung  zurückzuführen,  weil  das  ebenfalls  stark  ver- 
holzte Libriform  mancher  Hölzer  im  Gegenteil  relativ  spröde  und  wenig  dehn- 
bar ist.  Andererseits  besitzen  die  nicht  verholzten  mechanischen  Hyphen  des 
Markstranges  von  Usnea  barbata  eine  noch  größere  Dehnsamkeit.  Sie  lassen 
sich  um  60—110^  dehnen,  bevor  sie  reißen. 
Was  das  Collenchym  betrifft,  so  ergab  sich  aus  den  Versuchen  Ambronns, 
daß  seine  absolute  Festigkeit  derjenigen  des  echten  Bastes  nur  wenig  nachsteht; 
es  reißt  durchschnittlich  erst  bei  einer  Belastung  von  10 — 12  kg  pro  qmm. 
Dagegen  unterscheidet  sich  das  Collenchym  vom  Bast  in  sehr  wesentlicher 
Weise  dadurch,  daß  seine  Elastizitätsgrenze  w^eitaus  niedriger  liegt,  indem  schon 
eine  Belastung  von  1 ,5 — 2  kg  pro  qmm  zu  einer  bleibenden  Verlängerung  führt. 
Diese  physikalische  Eigentümlichkeit  der  Gollenchymzellwandungen  ist  für  die 
speziellen  Aufgaben  dieses  Gewebes  von  größter  Bedeutung.  Nur  auf  diese 
AVeise  wird  es  in  den  Stand  gesetzt,  »beim  interkalaren  Aufbau  als  Stütze  zu 
dienen,  ohne  dabei  dem  Längenwachstum  hinderlich  zu  sein«. 
Um  die  vorzügliche  Qualität  des  zum  Aufbau  des  Skelettes  verwendeten 
Materials  richtig  beurteilen  zu  können,  erscheint  es  notw^endig,  die  Festigkeits- 
verhältnisse gewöhnlicher  Zellulosewände  zum  Vergleich  heranzuziehen.  Nach 
Schwendener  beläuft  sich  die  Tragkraft  der  Zellwände  von  dünnwandig- 
parenchymatischem  Mark-   oder  Rindengewebe   verschiedener  junger  Dikotylen- 
